156 M. Henri Moissan. 



The conclusion drawn from the previous experiments made with 

 mercurial thermometers as to the small influence of changes in the 

 external temperature, and in the temperature of the circulating 

 liquid on that of the freezing vessel, was also confirmed, and it was 

 found that in the final form of apparatus adopted, a change of two or 

 three degrees in the temperature of the circulating liquid only 

 caused the temperature of the mixture in the tube to alter by three 

 or four ten- thousandths. 



"fitude des Carbures Metailiques." By M. HENRI MOISSAN. 

 Communicated by Professor RAMSAY, F.R.S. Received 

 June 11, Read June 18, 1896. 



Les combinaisons definies et cristallisees du carbone avec les 

 metalloides efc les metaux etaient tres peu connues .jusqu'ici. On 

 savait seulement que certains metaux tels que le fer, pouvaient dis- 

 soudre du carbone, et donner des fontes. 



Les connaissances des chimistes sur ce point etaient peu etendues 

 parce que ces combinaisons ne se produisent qu'a une temperature 

 tres elevee. L'application que j'ai faite de 1'arc electrique comme 

 moyen de chauffage d'un appareil de laboratoire m'a permis d'aborder 

 cette question. Je resumerai mes recherches sur ce point dans cette 

 note. 



A la haute temperature du four electrique un certain nombre de 

 metaux, tels que Tor, le bismuth, le plomb, et 1'etain ne dissolvent 

 pas de carbone. 



Le cuivre liquide n'en prend qu'une tres petite quantite, suffisante 

 deja pour changer ses proprietes et modifier profonderaent sa mallea- 

 bilite. 



L'argent a sa temperature d'ebullition dissout une petite quantite 

 de carbone qu'il abandoime ensuite par refroidissement sous forme 

 de graphite. Cette fonte d'argent, obtenue a tres haute temperature, 

 presente une propriete curieuse, celle d'augmenter de volume en 

 passant de 1'etat liquide a 1'etat solide. Ce phenomene est analogue 

 a celui que nous rencontrons dans le fer. 



L'argent et le fer purs diminuent de volume en passant de 1'etat 

 liquide a 1'etat solide. Au contraire, la fonte de fer et la fonte 

 d'argent dans les memes circon stances augmenteront de volume. 



L'alu minium possede des proprietes identiques. 



Les metaux du platine a leur temperature d'ebullition dissolvent 

 le carboue avec facilite et 1'abandonnent sous forme de graphite 

 avant leur solidification. Ce graphite est foisonnant. 



Un grand nombre de metaux vont, au contraire, a la temperature dn 

 four electrique produire des composes definis et cristallises. 



